COSMOS. 567 



tant plus fort que la pesanteur specifique des bois est molndre. 

 Le ccBur du hetre noueux, qui est de tous les bois essayes 

 celui qui a pris le moins de sulfate de cuivre, en a neanraoins 

 lixe e^Zi par melre cube. Cette proportion est supdrieure k celle 

 qui est indiquee comme necessaire pour assurer la conservation 

 dubois. In rapport de MM. les inspecteurs generaux des ponts 

 et chaussees, Didion, Avril et Mary, a fait connaiLre qu'ils out 

 trouve dans un etat parfait do conservation, apres un laps de 

 temps de sept annees, des pieces de hetre et de charme penelres 

 de sulfate de cuivre , par Ic procede de M. Boucherie, a la dose 

 de 5^6 kilogrammes par stere. Depuis cette epoque, la meme pro- 

 portion (generalement 5\5 par stere) est exigee par toutes les 

 eompagnics de chemins de fer, dans leurs cahicrs des charges 

 pour I'injection des traverses de pin et de hC-\ve. Le 'oois qui a 

 absorbe le plus de dissolution est le pcuplier, dontlepoids a 

 plus que doubl(^ par la preparation, et qui a fixe 12^4 de sulfate 

 de cuivre, c'estprobablement plus qu'il n'en faut pour empeclier 

 ce bois d'etre altere par les agents atmosplieriques. 



Pour metlre en evidence le sulfate de cuivre dans le bois pre- 

 pare, on se sert de cyanofei'rnre de potassium, tanlOt a I'etat de 

 cristal, tantot h i'etat de dissolution comme on le fait pour la 

 reception des traverses de chemin de fer. En appliquant le reactif 

 sur les tranches du charme et du peuplier, on rcconnait que ces 

 bois (jlaicnt fortement et presque uniformement impregnes de 

 sulfate de cuivre, dans loute leur epaisseur. 



Pour (luclques autrcs bois essayes, la coloration est tres-faibie, 

 sans etre cependant tout t'l fait nuile sur certaines parlies, gene- 

 ralement voisines du coeur, ou le lissu du bois est extremement 

 serre; cet etfet a ete souventremarque sur des morceaux do h6tre 

 qui provenaient de troncs de bois Ires-gros, et par consequent 

 tres-vieux au moment de I'abattage. 



Quinze jours apres la preparation, les parties les plus rcbeiles 

 a rimpregnation montrent une coloration un pen plus prononcee 

 que dans les premiers essais ; il est done possible qu'il faille un 

 certain temps pour que toute Faction du sulfate se produise 

 et s'etende par une sorte de cementation. En resume, il n'y a 

 aucune partie des bois essayes qui ait entierement echappe a 

 I'elTet de la penetration du sulfate de cuivre; les parties qui y 

 resistent le plus ont cependant absorbe une petite quantite de ce 

 sel, a I'interieur du bois, et en sont assez fortement impregnees, 

 a sa surface, pour avoir acquis une enveloppe preservatrice; les 



